1013 
L. Horsorv und A. Dar: Ausdehnung in hoher Temperatur. 
Eisen. 
. Km 482"W7; A= (11705t+ 5.2541?) 1079. 
A As 
t | 
19. Juli | 21.Juli | 25. Juli | beob. | ber 
9° 1.570 | 1.56 I % | = 
250 s. “ s 57 1.571 1.571 
375 | 1.890 | ie 1.889 2.476 2.475 
500 |\ 0.979 3.459 | 3.459 
625 | 1.967 | 1.960 0.990 4.449 (4-522) 
750 0.964 5.419 (5-664) 
Stahl. 
lo = 482" ®7; ri = (91738 + 8.336 1?) 109. 
: A As 
6. Juli | 16. Juli | 17. Juli beob. | ber. 
“ 1.361 | 1.360 | I os | = 
250 Be | = 1.359 | (1.359) 
375 1,886 0.896 wer, 2.255 | (2.227) 
500 0.953 | 3,331 :1:.13:931) 
625 | 1.582 0.979 4.200 (4:341) 
750 | 0.704 4.904 | (5.586) 
| | | | 
Soweit keine Zustandsänderungen in Frage kommen, lässt sich 
die Ausdehnung überall durch eine Function zweiten Grades mit hin- 
reichender Genauigkeit darstellen, wie sich aus dem Vergleich der 
beobachteten und berechneten Werthe von A, ergibt. Die magnetischen 
Metalle, wo diese Voraussetzung nicht mehr gilt, verhalten sich da- 
gegen anders. Bei Nickel gilt die berechnete Formel für den unmagne- 
tischen Zustand-von 375° an aufwärts, während Eisen oberhalb 500° 
und Stahl sehon früher Unterschiede gegen die berechneten Werthe 
aufweisen. 
Für die Bestimmungen in niederen Temperaturen pflegte man bis- 
her auch stets die Ausdehnung durch einen zweigliedrigen Ausdruck 
darzustellen. Es- ist erwähnenswerth, dass die von Brxoir aufgestellte 
Formel für die Ausdehnung von Platin, die aus Beobachtungen mit 
dem Fızrau’schen Apparat zwischen 0° und 75° abgeleitet wurde’, bis 
1000° extrapolirt, einen Werth ergibt, der nur um ı Procent von 
unserm beobachteten Mittelwerth abweicht. | 
ı Travaux et M&moires du Bureau international 6, ı. 1888. 
Ausgegeben am 15. November. 
Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
Sitzungsberichte 19%. 9 
